-10- 



Mineralogie. 



H. W. Bakhuis Roozeboom : Eisen und Stahl vom Stand- 

 punkte der Phasenlehre. (Zeitschr. f. phys. Chem. 34. 1901. 

 p. 437-487.) 



B. Rathke: Neuere Untersuchungen über Eisen und Stahl. 

 (Sitz.-Ber. d. Ges. z. Beförderung d. gesammt. Naturw. z. Marburg. No. 1. 

 Januar 1901. p. 1—6.) 



In dieser Abhandlung ist ein Versuch gemacht worden, im Anschluss 

 an die Errungenschaften der Phasenlehre, insbesondere an die neueren 

 Ansichten über Bildung und Umwandlung von Mischkrystallen, auf Grund 

 der neuesten Versuche über die Eisen-Kohlegemische zu einem zusammen- 

 hängenden Bilde der vielerlei Erscheinungen zu gelangen, welche sich bei 

 diesen Legirungen zeigen, wenn sie von der Schmelztemperatur bis zur 

 gewöhnlichen Temperatur entweder rasch oder langsam abgekühlt werden. 

 Das Besultat der Untersuchungen fasst Verf., wie folgt, zusammen: 



I. Die Schmelzen mit — 2% Kohle erstarren zu homogenen Misch- 

 krystallen derjenigen Eisenmodification , welche oberhalb 890° stabil ist, 

 7-Eisen; sie bilden den sogen. Martensit. Schmelzen mit 2 — 4,3 °/ Kohlen- 

 stoff erstarren zu einem Gerüst von Mischkrystallen mit zwischenliegender 

 eutektischer Legirung, die aus Mischkrystallen und Graphit zusammengesetzt 

 ist, welche zusammen 4,3 °/ Kohlenstoff enthalten. Schmelzen mit mehr 

 als 4,3 °/ Kohlenstoff erstarren zu einem Gerüst von Graphitkrystallen 

 mit zwischenliegender eutektischer Legirung. 



2. Die Legirungen mit über 2 °/ Kohlenstoff scheiden zwischen 1130 

 und 1000° etwas Kohle ab. Bei 1000° findet dann eine Umwandlung statt, 

 wobei aus Martensit und Graphit Eisencarbid Fe 3 C oder Cementit 

 entsteht; der Kohlenstoff geht aus fester Lösung in chemische Bindung 

 über. Solange der Totalkohlegehalt unterhalb 6,6 °/ (dem C-Gehalt 

 von Fe 3 C) bleibt, resultirt also ein Conglomerat von Martensit und Cementit. 

 Diese Umwandlung ist das erste Beispiel einer solchen, wobei aus einer 

 festen Lösung (Martensit) und einem ihrer Bestandtheile (Graphit) sich 

 eine chemische Verbindung (Fe 3 C) bildet und sie findet bei einer Temperatur 

 statt, die völlig analog ist der Umwandlungstemperatur, die bei der 

 Bildung einer Verbindung aus flüssiger Lösung und einem ihrer Bestand- 

 theile auftritt. 



3. Die Cementitbildung schreitet allmählich zwischen 1000 und 690° 

 weiter fort, indem die Martensitkrystalle im Conglomerat kohleärmer 

 werden bis zu 0,85 °/ . Sie verschwinden bei 690°, indem sie sich in 

 «-Eisen = Ferrit (stabil unter 770°) und Cementit zerlegen. 



4. Die Abweichungen von diesem normalen Verhalten werden alle 

 verursacht durch die ungleiche Geschwindigkeit, womit die Abkühlung 

 stattfindet. Da aber bis jetzt die drei Abkühlungsperioden 1130—1000°, 

 1000 — 690° und 690—15° in dieser Hinsicht nicht gesondert untersucht 

 sind, herrscht über die Resultate viel Unsicherheit. Nur steht fest, dass 

 bei schneller Abkühlung der Schmelzen sofort Cementit auftritt und dass 

 bei der Cementitbildung aus Martensit und Graphit immer ein Theil des 

 letzteren sich der Umwandlung entzieht. >j 



